590 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



petit cornet; l'eau-forte diflout l'argent & laifTe pur l'or qu'on retire 

 8c qu'on lave dans l'eau bouillante, pour lui enlever l'acide qui lui eft 

 refte adherent. II eft a remarquer que pour que ce de'part fe fafle , il 

 faut que la proportion d'argcnt excede celle de l'or , a-pcu-pres des 

 trois quarts. On connoir cette proportion d'alliage au moyen des 

 touchaux , qui font de petitesbarres d'argent alliees d'or : on les e'prouve 

 fur la pierre de touche. C'eft un bafalte noir , fur lequel les metaux 

 frotte's laiflent une trace, dont on pent reconnoitre la nature a Paide des 

 acides : ft c'eft de l'or , l'eau re'gale feule peut l'enlever : lorfqu'au con- 

 traire ce (ont d'autres metaux , l'eau-forte furlit pour les faire difpa- 

 roitre. En examinant done les traces des diffe'rens rouchaux ,& leur 

 comparant celles du petit lingot dont on vein faire le depart , on 

 rcconnoit a-peu-pres la proportion de fon alliage. S'il n'eft pas tel 

 qu'on le-delire, on le fond avec une quantire d'argent plus confide'ra- 

 ble, de maniere que l'on ne faffe au plus que la quatrieme partie de 

 la maffe ; c'eft ce qu'on nomme l'inquart : il n'y a pas d'inconvenient 

 qu'il y ait un peu plus d'argent; il n'en coute qu'un peu plus d'eau- 

 forte pour le difloudre. 



Le fecond depart fe fait a l'aide de l'acide marin , re'duit en vapeur, 

 & dans l'e'tat de la plus grande concentration : on le nomme, acaufe 

 de cela , de'part concentre'. On Pemploie lorfque l'or fe trouve uni a 

 l'argent en trop grande proportion. On prend , pour faire le de'part 

 concentre' , quarre parties de briques pile'es , une de vitriol verd cal- 

 cine' au rouge , 8c une de fel marin de'cre'pite : on en forme une pate 

 avec de l'eau; cette pate eft appellee cement royal, parce qu'elle (ert 

 au de'part de l'or, qu'on nomme le roi des metaux. On met l'cpaifleur 

 d'un travers de doigt de ce cement dans le fond d'un creufet; & par- 

 deiTus, on pole une lame tres-mince de l'alliage d'or & d'argent : on 

 couvre la lame d'une feconde couche de ce cement , fur laquelle on 

 peut mettre line autre lame, & ainfi de fuite ; obfervant toutefois que 

 la derniere lame de me'tal foit couverte de cement : on ferme le creufet , 

 de fon couvercle bien lutte' , puis on le fait rougir foiblement , 8c on 

 l'entretient a ce degre' de chaleur pendant vingt-quatre heures ; apres 

 quoi , on le laiffe refroidir , 8c on retire les lames de me'ral : on les 

 lave avec le plus grand foin dans l'eau bouillante, & elles fe trouvent 

 ctre de l'or pur, Dans cette ope'ration , l'acide du vitriol verd vola- 

 tilile par le feu, de'compofe le iel marin , s'unit a fa bafe, & en de'gage 

 l'acide qui diffout l'argent. 



Le troifieme depart , fe nomme de'part fee , parce qu'il fe fait en fon- 

 dant l'alliage avec des matieres qui peuvent s'unir a l'argent de pre'- 

 ference , 8c en debarraffer l'or : c'eft le foufre qu'on emploie commu- 

 ne'ment a cet ufage. On grenaille l'argent tenant or ; on le mele avec 

 du, foufre dans un creufet qu'on fait chauffer lentement, pour que lc 



